«» » » ö Tscher mak. 



erhöht. Die Zusammensetzung der braunen Fasern zu ermitteln, ist 

 demnach nicht möglich, da sie von der Beimengung nicht vollstän- 

 dig getrennt werden können. An einer Partie, welche, so gut es 

 ging, gereinigt worden, bestimmte ich den Glühverlust zu 10-2 Pct. 

 Wird nun angenommen, das faserige Mineral habe die Zusammen- 

 setzung des Limonites, so ergibt sich hieraus , dass die Beimengung 

 von Botheisenerz 29*3 Pct. betrage. Dies scheint mir, der ich die 

 untersuchte Partie genau angesehen, fast zu viel. Wollte man hin- 

 gegen die supponirte Zusammensetzung des Xanthosiderites anneh- 

 men, so würde eine Beimengung von sogar 44 5 Pct. Botheisenerz 

 sich berechnen, was ich um so weniger richtig finden kann. Ich glaube 

 daher, dass dieser Gelbeisenstein, ohne Beimengungen gedacht, 

 wohl dieselbe Zusammensetzung haben möge, wie die von mir 

 untersuchte Pseudomorphose. 



Während des Druckes der vorliegenden Abhandlung erhielt 

 ich noch durch die Güte des Herrn Dr. Madelung eine ausge- 

 zeichnete Probe von Xanthosiderit zur Untersuchung. Das Resultat 

 schliesse ich hier an. 



Die Stufe stammt vom selben Fundorte wie die von Schmid t 

 untersuchten Stücke; sie besteht zum grössten Theil aus einem 

 derben Mineral von verworren faseriger Structur und geringer 

 Härte (2), auf frischem Bruche zeigt sie licht gelblichbraune Farbe. 

 An einigen Stellen finden sich Höhlungen, in denen feine vierseitige 

 Nadeln mit stumpfem Ende sichtbar sind. Es gelang an einer der 

 letzteren den Säulenwinkel mit Sicherheit zu 95° zu bestimmen. 

 Es herrscht Spaltbarkeit nach der Längenrichtung der Nadeln, 

 genauer konnte ich dieselbe nicht orientiren. Die Nadeln und das 

 derbe Mineral besitzen gleiche Eigenschaften. Das morsche und 

 lockere Wesen lässt sogleich erkennen, dass man es mit einein 

 Zersetzungsreste zu thun habe. Das ursprüngliche Mineral mag wohl 

 Nadeleisenerz gewesen sein, dessen Säulenwinkel 94° 53' beträgt. 

 Es ist also auch dieser Xanthosiderit eine Pseudomorphose, wahr- 

 scheinlich nach Göthit. Bei der chemischen Untersuchung erhielt 

 ich ähnliche Besulfate wie Schmidt, auch den Gehalt an Wismuth 

 und Antimon in sehr geringen Mengen fand ich bestätigt. Das 

 specifische Gewicht ergab sich zu 345. In Salzsäure löst sich 

 das Mineral bis auf einen geringen Bückstand. 



